( 54o ) 



manents, et ceux-ci sont bien plus grands. Le martelage parait aussi avoir 

 pour effet d'abaisser la limite laquelle les allongements permanents com- 

 mencent se manifester. 



Pour l'acier cment, non corroy, cette limite est comprise entre o,oo3 

 et o,oo4 d'allongement lastique; de plus, les allongements permanents sont 

 plus considrables. 



Pour l'acier corroy, cette limite est, en gnral, infrieure; cepen- 

 dant une des feuilles soumises aux expriences n'a commenc se dfor- 

 mer d'une manire permanente, qu'aprs un allongement, sous charge, 

 de o,oo4. 



Le coefficient d'lasticit n'a pas toujours t le mme; cependant, en 

 adoptant le chiffre de aoooo kilogrammes par millimtre carr, l'erreur ne 

 sera jamais considrable. 



J'ai commenc une srie d'expriences propres constater l'influence 

 du temps et de la permanence des charges. 



La disposition employe consiste en une traverse en bois, dont la 

 surface est parfaitement dresse; elle porte deux supports en forme d'- 

 querres, sur lesquels est place la feuille d'acier, qui est presse en son 

 milieu par un trier en fer retenu par une pice transversale et par deux 

 crous. La distance des supports est de o m ,66 a o m ,76. 



Neuf de ces appareils et neuf feuilles mises ainsi en exprience pen- 

 dant quinze jours, ont donn les rsultats suivants : 



Allongement Flche persistante, 



de la feuille aprs l'enlvement 



mise en place. de la bride. 



Acier fondu. N" i o,oo25 o 



Idem. N 3 0,00^5 o 



Idem. N 12 o,oo25 o 



Idem. N io o,oo3 o 



Idem. N 16 o,oo3 o 



Idem . N e 2 o ,oo4 o 



Idem. N 4 o,oo5 o', 00066 



Idem . N i5 o ,oo5 - o , 00025 



Acier cment. N 5 o , oo4 o , ooo5 



Ces feuilles doivent rester ainsi pendant fort longtemps, et seront exa- 

 mines de temps en temps. 



